( 658 ) 
» C’est là la transformation que nous avions en vue. 
» Dans l'application à la Mécanique céleste, on supposera m, égale à la 
masse du Soleil; m,, m,,..., m,_, à celles des planètes; les masses p,, 
Loyer Un différeront ainsi très-peu de ces dernières. La substitution 
linéaire précédente n’augmentera pas, en réalité, la difficulté du dévelop- 
pement en série de la fonction U, mais tous les calculs gagneront beau- 
coup en symétrie. » 
CHIMIE. — Des causes qui modifient la prise du plâtre. Nouveaux ciments 
à base de plätre et de chaux. Note de M. Ep. Lanpen. 
« J'ai indiqué, dans une Communication récente (1), par quels procé- 
dés on peut arriver simplement à la fabrication des plâtres dits alunés, 
prenant lentement et devenant très-durs. En étudiant cette question, j'ai 
été conduit à examiner ce qui se passe pendant la prise du plâtre, et 
quelles sont les causes qui l’activent ou la ralentissent; ce sont ces consi- 
dérations, et les conséquences pratiques qui en découlent, qui font l'objet 
de cette nouvelle Note. 
» Lorsqu'on examine au microscope ce qui a lieu pendant la prise du 
plâtre, on voit qu’on peut diviser cette prise en trois temps : 1° le plâtre 
cuit prend au contact de l’eau une forme cristalline; 2° l’eau qui entoure 
les cristaux dissout une certaine proportion de sulfate de chaux; 5° une 
partie du liquide s’évapore, par le fait de la chaleur dégagée dans la combi- 
naison chimique, un cristal se forme et détermine la cristallisation de toute 
la masse par un phénomène qui paraît analogue à ce qui se passe quand 
on jette une parcelle de sulfate de soude dans une solution sursaturée de 
ce sel (2). 
». Ces premiers phénomènes ayant eu lieu, le plâtre n’a pas encore fait 
prise, et ce n’est qu’au bout d’un certain temps qu’il acquiert son maxi- 
mum de dureté; à ce moment le plâtre ne contient plus que la quantité 
d’eau nécessaire pour correspondre à la formule SO’ Ca O, 2H0. 
(x) Comptes rendus, séance du 27 juillet 1874, p. 231 de ce volume. 
(2) Cette manière d’expliquer la solidification du plâtre n’est pas particulière à ce corps, 
et peut être appliquée aux ciments et aux mortiers hydrauliques. On peut démontrer cette 
interprétation au moyen de lexpérience de cours suivante : on verse de l’eau sur du carbo- 
nate de soude anhydre; une partie du sel se dissout, tandis que l’autre partie se solidifie, 
grâce à l’enchevêtrement des cristaux, et fait prise assez fortement pour maintenir J'agitateur. 
au fond du verre, absolument comme le ferait un mélange de plâtre cuit et d’eau. 
